質問: フレークグラファイトの分類
回答: gb / t 7216 - 2009規格によると、灰色の鉄の黒鉛形態は、6つのカテゴリーに分けられることができます:a、b、c、d、eとf。 a - flake黒鉛は、方向なしで均一に配布されます; bフレークグラファイトキクのような分布には、c -プライマリ粗ストレートフレークグラファイト、dファインカーリングフレークグラファイトnbpは、樹枝状結晶間の無向分布です。電子フレークグラファイト&nbspは、樹枝状結晶の二次分岐の間の方向分布である。 鋳鉄の黒鉛が強い核生成能,低い冷却速度と共晶変態を持つとき,a型黒鉛は非常に低い過冷却条件下で形成される。それは十分な炭素当量、硫黄含有量および溶鉄の適切な接種を必要とする。低温または薄肉の肉厚のない、そして、接種の後、できるだけ短い時間で鋳造の完了によって、鋳造はa型グラファイトを最も形成しそうである。このとき、炭素当量比4.26 %が0.9以下であれば、最良の黒鉛形態が得られる。 b型黒鉛の核生成条件はa型黒鉛よりも劣っており,共晶変態中の過冷却度はa型黒鉛よりも高い。過冷却黒鉛(d型)は最初に結晶化中の共晶クラスタの中心で生成される。解放された結晶化の潜熱は、共晶クラスターの周りの過冷却度を減少させ、a型グラファイトを形成し、キクのようなキクになる**フレークグラファイト**. c型黒鉛は主に高い炭素当量(過共晶組成)及び低速冷却鋳鉄で生じる。過共晶融解鉄が冷却されると,一次黒鉛は液相を通過した後,ある過冷却度で析出し,液相で徐々に成長する。黒鉛シートの結晶化温度が高く成長時間が長いため、分岐の少ない粗いフレークグラファイトとなる。温度が共晶温度に低下すると通常の共晶変態が起こる。このとき生成される黒鉛は、通常の共晶グラファイト(すなわち、a型グラファイト)である。最終的な結果は通常の共晶グラファイトが厚いグラファイトシートの間に分布していることである。従ってc型黒鉛は粗大な黒鉛とa型黒鉛からなる。また、炭素当量はあまり高くないが、注湯温度が高いときには黒鉛も製造され、冷却速度が遅く、接種が過剰である。 高過冷却およびよく発達した第一オーステナイトデンドライトの条件下で鋳鉄中の低炭素当量及び高い冷却速度を持つオーステナイトデンドライト間にd型黒鉛を形成した。グラファイトシートは微細で非方向性である。d型黒鉛は、低い炭素当量(「過冷却黒鉛」または「中間樹状黒鉛」としても知られている)を有する薄肉の灰色の鉄鋳造物において、一般に見られる。 e型黒鉛は低炭素当量及び低い冷却速度の条件下で形成される。グラファイトシートはd型黒鉛より大きい。これは,一次オーステナイトデンドライトが多く,共晶変態中の小さな過冷却,黒鉛コアと大きな共晶クラスタである。遅い冷却と発達したオーステナイトデンドライトのために、液相は共晶変態が起こるとき、主なオーステナイト樹枝状結晶の間に主にあります、そして、黒鉛シートは特定の方向性を持っている樹状突起の方向に沿って成長します。e型黒鉛による鋳鉄の冷却速度が高い場合には、d型黒鉛も形成される。 f型黒鉛はまた,大きな過冷却条件下で高炭素ホットメタル中に形成された過共晶黒鉛である。c型黒鉛の組成はc型黒鉛の組成と類似しており,多くの小さな黒鉛シートが大型黒鉛(星状黒鉛として知られている)に分布することを特徴とする。バルク黒鉛は、c型グラファイトにおいて、第1グラファイトとみなされる**フレークグラファイト** 成長する